page4
ou erosão do solo, a Contratada deverá restabelecer a condição original de todas as peças
afetadas, sem ônus para o Tribunal.
03.3.5. A recuperação das fundações deverá obedecer ao seguinte critério :
A cinta de concreto armado que apresenta armadura oxidada ou fissuras do concreto,
indicando patologia, deverá se submeter aos seguintes procedimentos:
a)
Retirada
de
todo
o
concreto
contaminado
ou
desagregado
descobrindo-se
a
armadura naquele trecho.
b)
Constatada a deterioração do trecho de armadura, deverá ser removida todo o
concreto no entorno das barras, deixando, pelo menos, 2 cm livres. Limpar a
armadura,
livrando
o
produto
da
corrosão,
com
lixamento
e
escova
de
aço,
conforme o caso, remover os detritos com ar comprimido e, em seguida, proceder
com o hidro-jateamento cuidadoso de toda a superfície em recuperação;
c)
Proteger toda a ferragem exposta e já livre de oxidação, com primer rico em zinco
(com base cimentícia), esperar a secagem por, pelo menos 30 minutos e, aplicar a
ponte de aderência, à base de cimento, resina acrílica e água (traço 1:1:3). Também
pode ser utilizada resina com base epóxi, tais como: Sikadur 32 ou Compound
Adesivo;
d)
Com a ponte de aderência ainda úmida, aplicar a argamassa de reparo, que,
conforme
o
caso
pode
ser
graute
tixotrópico
ou
argamassa
estrutural,
base
cimentícia, para profundidades maiores ou menores, etc., adensando-a de forma
“dry pack” (manual), respeitando-se a espessura de camadas máximas para o
material adotado;
e)
A cura da superfície reparada deverá ser feita de uma das seguintes maneiras: (1)
molhar abundantemente a superfície com água, três vezes ao dia, pelo período de
07(sete) dias ou (2) Aplicar na superfície uma pintura da mistura de cimento, resina
acrílica e água (traço 1:1:3), sob forma de pintura;
f)
Reconstituir o revestimento original da peça.
g)
Os trechos dos varões de ferro corroídos, cuja secção encontra-se reduzida em 10%
(dez por cento) ou mais, da seção nominal do ferro, deverão receber armadura
complementar, de mesma seção, aplicada sob forma de transpasse, colada com
epóxi, devidamente ancorada, com o correspondente comprimento de ancoragem e
espaçamento dos varões, conforme preceitua a NBR 6118 (ABNT).
h)
Caso não haja a necessidade de substituição dos varões de aço ou parte dele, que é o
caso
das
cintas
que
apenas
sofrerão
o
recobrimento,
o
item
“G”
deve
ser
desconsiderado. Em qualquer caso, o projeto executivo servirá de guia.
3.3.6
Os reforços das cintas, com uso de pequenas sapatas de concreto, poderão ser
feitos com moldagem em loco ou confeccionando estas pequenas sapatas, no todo
ou
em
parte,
previamente
e
depois
“soldando-as” em seus devidos lugares.
Sempre de forma intercalada. O escoramento só poderá ser retirado após a
completa cura do concreto, porém, sendo este de concreto, poderá ser incorporado
a
peça
que
está
sendo
moldada.
Estas
sapatas
poderão
mudar
de
lugar
de